312 Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



kaum zur Unterscheidung der drei genannten Arten von Agavefasern 

 benutzt werden kann. 



Zur Charakteristik einiger weniger haufig vorkommender 

 Agavefasern des amerikanischen Handels. Die nachstehend mit- 

 geteilten Daten beziehen sich auf Agavefasern, welche ich Herrn Prof. 

 Lyster Dewey verdanke 1 ). 



Tequila. 0,480 cm lang, beiderseits abgeschnitten. Faser rund, 

 glatt, am oberen Ende bis 96 /<, am unteren Ende bis 428 [i. Bastzelle 

 sehr dickwandig. Fast rein weifi. Gefabiindel kollateral, vereinzelte 

 auch hemikonzentrisch. Stark verholzt. 



Zapupe Azul (Z. fina). Lange der Faser = 0,950m, beiderseits 

 abgeschnitten. Faser sehr ungleichmafiig, haufig bandformig. Bastzellen 

 dickwandig. GelblichweiB. In dieser Faser wurden nur kollaterale GefaC- 

 bundel gefunden. Stark verholzt. 



Tula Ixtle. Lange der Faser 0,460 m, beiderseits abgeschnitten, 

 oben bis 20 /<, unten bis 55 fi. Faser rund, glatt, ziemlich gleichmaBig 

 von oben nach unten zunehmend. Bastzellen sehr dickwandig. Farbe 

 leicht gelblich bis lichtbraunlich. Gefaftbundel zumeist kollateral, doch 

 auch vereinzelt hemikonzentrisch oder doch mit Neigung zu hemikon- 

 zentrischer Ausbildung. MaBig verholzt (starker als Dispopo, schwacher 

 als Sisal). 



Guspilla. Lange 0,450 m, beiderseits abgeschnitten, oben bis 80 ft, 

 unten bis 192/< dick, sehr fein, gleichmaBig, doch im Mikroskop an 

 den Grenzen rauh, gleichmaBig in der Dickenzunahme. Es wurden nur 

 kollaterale GefaCbiindel gefunden. Stark verholzt. 



Dispopo. Lange 0,92 m, beiderseits abgeschnitten, im Vergleich zu 

 alien anderen Agavefasern iiberaus weich, seidenglanzend, Fasern mehr 

 wellig als gerade gestreckt, gelblich, sehr schwach verholzt (s. oben 

 p. 3'H). Es wurden nur kollaterale GefaBbiindel gefunden. 



Jaumave ixtle 2 ) von Agave Funkeana Koch et Bouche, welche 

 in den Hochgebirgstalern in der Niihe von Jaumave (Mexiko) vorkommt. 

 Lange 0,852 m, beiderseits abgeschnitten, oben bis 120, unten bis 560 u. 

 Bastzellen nicht stark verdickt, etwa wie bei Agave americana, haufig 

 mit braunlichem Inhalte. Faser hart, steif, glatt. Es wurden bloB kol- 

 laterale Biindel gefunden. Stark verholzt. 



1) fiber die Agavearten, welche diese Fasern liefern, und iiber deren Haupt- 

 produktionsgebiet s. oben p. 291. 



2) Fehlt in der Zusammenstellung p. 291 . 



